SÉANCE DU 9 MARS 1897. 



-49 



Résumé du mémoire du professeur H. Brunner, de Lausanne, 

 sur la recherche de la qualité des ardoises. 



Le professeur Bninner a été désigné comme expert dans un procès 

 causé par le lait de toitures en ardoises de Sion complètement abîmées 

 après sept ans (I du tableau). 



11 estime inutile une analyse qualitative complète; on peut rechercher 

 l'acide silicique libre et combiné, les bases des silicates, les substances 

 organiques, l'eau et l'acide carbonique. 



A . — Épreuves physiques. 

 4. — Couleur. 



Celle-ci n'est pas un signe caractéristique pour la qualité; elle varie 

 du noir au noir bleuâtre, gris noirâtre, gris, vert et violet; les deux 

 premières sont considérées comme un mauvais indice, mais de très 

 bonnes ardoises belges et anglaises ont ces deux couleurs. Si les vertes 

 ne sont pas trop cassantes, elles appartiennent aux bonnes espèces, 

 ainsi que les violettes qui se rencontrent à Angers et à Fumay, et sont 

 de très bonne qualité. Les dernières sont aussi très belles au point de 

 vue architectural (tour restaurée de Lausanne par Yiollet-Leduc). 



2. — Texture» 



Le long grain doit être parallèle au grand axe et non oblique ou 

 perpendiculaire, sans cela les ardoises cassent facilement aux clous, 

 surtout par suite de pression de la neige, réparations, etc. 



5. — Ténacité et élasticité. 



Une bonne ardoise doit être aussi dure que possible; ne pas se 

 laisser rayer par l'ongle. D'après les tables, la dureté n'est pas caracté- 

 ristique de la qualité : de mauvaises ardoises ont 2.5 à 5.5; de très 

 bonnes, 2 seulement. La résistance d'une ardoise compacte est plus 

 forte que celle d'une ardoise schisteuse; on peut abattre des morceaux 

 et scier une bonne ardoise sans l'écailler. L'épaisseur augmente la 

 résistance, mais aussi le poids; elle doit être de 5 à 7 millimètres, 

 mais pour les ardoises de Fumay et Angers, de 5 à 4 millimètres. 



i897. PROC.-VERB. 4 



